Cr. Schröder: Studien über die Zunahme der Plastizität etc. 35 
als 6.45 mm und Brüche ohne Biegung traten niemals 
ein, während geschliffene Stäbchen für kleinere Biegungen 
mehrere Tage brauchten, wenn das Stäbchen nicht über¬ 
haupt, ohne eine Biegung gezeigt zu haben, durchbrach, — 
daß man an eine Änderung des stark beanspruchten Appa¬ 
rates denken mußte. Es wurden daher zwischen die Ver¬ 
suche mit geschliffenen Stäbchen solche mit gespaltenen 
Stäbchen eingeschaltet; da sie ausnahmslos in der gleichen 
Weise verliefen, wie die Vorversuche, war festgestellt, daß 
diese Unterschiede Veränderungen am Apparat nicht zu¬ 
zuschreiben sind. 
c. Verhalten der Stäbchen von verschiedenem Querschnitt 
und bei gleicher Bruchbelastung. 
Alle Biegungsversuche wurden auf Bruchbelastung 
bezogen; es mußte daher geprüft werden, ob tatsächlich 
Bruchbelastung und Biegungsbelastung von der Gestalt 
des Querschnitts in gleicher Weise abhängig waren. Für 
extreme Fälle war eine derartige Annahme von vornherein 
unwahrscheinlich; die Prüfung mußte sich hauptsächlich 
auf den Einfluß bei Querschnitten von nicht zu sehr ab¬ 
weichenden Seitenlängen beziehen. 
Es wurden daher 2 Reihen Stäbchen von annähernd 
gleicher Bruchbelastung (ungefähr 200 g) parallel den 
Würfelflächen geschliffen; die 1. Reihe mit 2.39 mm Breite 
und 1.90 mm Höhe, — im folgenden als breite Stäbchen 
bezeichnet — und die 2. Reihe mit 1.52 mm Breite und 
2.39 mm Höhe — im folgenden als hohe Stäbchen be¬ 
zeichnet. Die Versuche wurden bei 200 u angestellt, damit 
mit Sicherheit eine größere Biegung zu erwarten war. 
Ein Versuch mit einem breiten Stäbchen zeigte bei 
70% der Bbl. als Biegungsbelastung in 31 Minuten eine 
Biegung von 7.93 mm. In der Minute betrug die Biegung mit¬ 
hin 0.256 mm, der Versuch ließ sich daher in unsere bereits 
behandelte Gruppe sehr gut einordnen und wurde auch 
in die Tabelle aufgenommen (Tabelle II, Versuch 6). Die 
drei Versuche mit den hohen Stäbchen ergaben genau 
übereinstimmende Werte, sowohl für Biegungsbelastung 
